Terbit online pada laman web jurnal: https://journal.isas.or.id/index.php/JAMERE

## JOURNAL OF APPLIED MECHANICAL ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY (JAMERE)
Vol. 3 No. 1 Februari 2023 28 - 33
ISSN : 2775-1031
Uji Impact Material Komposit Campuran Serat Bambu Dan Pasir Besi Menggunakan Metode Hand Lay Up
Dendy Syaputra Pratama 1 , Rio Saputra Lubis 2 , Ferry Setiawan 3 , Edy Sofyan 4 1,2,3,4 Teknik Dirgantara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Email : 1 180302115@students.sttkd.ac.id

## Abstract
A composite is one of the materials that is a mixture of two or more materials to form a third, more useful material. In this study, researchers chose bamboo fiber and iron sand as reinforcement for composite materials because the selection of bamboo fiber as a research material took into account the potential of bamboo fiber in Indonesia which is abundant and has not been utilized properly. The purpose of making bamboo fibrous composite materials aims to find a material that is lighter stronger and more elastic, can be developed into other products such as the manufacture of drone frames, aircraft bodies, brake pads. The method used is an experiment with making specimens using the hand lay up method and testing using impact testing and micro photo testing. Impact testing is used to determine the properties and characteristics of the material in the form of strength, hardness, and ductility of the material while for micro photos it is used to determine the bond of the material composition with the best impact test. The test standards used are ASTM D6110-10 with random fiber arrangement and ASTM D6110-04 with the arrangement of woven fibers, with variations in volume composition of bamboo fiber and iron sand particles. In the D6110- 10 specimens, the best specimens were found in the variation with the most bamboo fibers, namely 35S10 P with an impact energy of 4.27 J and an impact price of 0.04 J / mm2, while the lowest variation was found in the most iron sand, namely 35P10S with an impact energy value of 2.26 J and an impact price of 0.02 J / mm2. In the D6110-04 specimen also showed the same characteristics as the ASTM D6110-10 specimen, the 30S30P variation or the composition of the most bamboo fibers had an impact energy value of 4.09 J while in the 10S10P variation it was only 1.47 J. Thus the more bamboo fibers will make the impact strength of the specimen higher.
Keywords: composite, bamboo fiber, iron sand, impact, micro photo

## Abstrak
Komposit adalah salah satu bahan yang merupakan campuran dari dua atau lebih bahan untuk membentuk bahan ketiga yang lebih bermanfaat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih serat bambu dan pasir besi sebagai penguat bahan komposit karena pemilihan serat bambu sebagai bahan penelitian memperhitungkan potensi serat bambu di Indonesia yang melimpah dan belum dimanfaatkan dengan baik. Tujuan pembuatan material komposit berserat bambu bertujuan untuk menemukan material yang lebih ringan lebih kuat dan elastis, dapat dikembangkan menjadi produk lain seperti pembuatan rangka drone , badan pesawat terbang, kampas rem.  Metode yang digunakan adalah percobaan pembuatan spesimen dengan menggunakan metode hand lay up dan  pengujian  menggunakan  uji impact dan  foto  mikto.  Uji  impak  digunakan  untuk  mengetahui  sifat  dan  karakteristik material berupa kekuatan, kekerasan, dan keuletan material sedangkan untuk foto mikro digunakan untuk menentukan ikatan komposisi  material  dengan  uji  impak  terbaik.  Standar  pengujian  yang  digunakan  adalah  ASTM  D6110-10  dengan  susunan serat acak dan ASTM D6110-04 dengan susunan serat anyam, dengan variasi komposisi volume serat bambu dan partikel pasir besi. Pada spesimen D6110-10 terdapat spesimen terbaik pada variasi dengan serat bambu terbanyak yaitu 35S10 P dengan energi tumbukan 4,27 J dan harga impact sebesar 0,04 J/mm 2 , sedangkan variasi terendah ditemukan pada pasir besi terbanyak, yaitu 35P10S dengan nilai energi impak sebesar 2,26 J dan harga impact sebesar 0,02 J/mm 2 . Pada spesimen D6110-04 juga menunjukkan  karakteristik  yang  sama  dengan  spesimen  ASTM  D6110-10,  variasi  30S30P  atau  komposisi  serat  bambu terbanyak memiliki nilai energi impak sebesar 4,09 J sedangkan pada variasi 10S10P hanya 1,47 J. Dengan demikian semakin banyak serat bambu akan membuat kekuatan impact spesimen semakin tinggi.
Kata kunci: komposit, serat bamboo, pasir besi, impak, fotomikro.
Dendy Syaputra Pratama 1 , Rio Saputra Lubis 2 , Ferry Setiawan 3 , Edy Sofyan 4
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 1 Februari 2023 28 – 33

## 1. Pendahuluan
Pada saat ini perkembangan material telah meluas di bidang industri dan berkembang pesat terutama pada komposit,  dimana  komposit  merupakan  gabungan  dari dua atau lebih material. Beberapa memiliki kekuatan dan kekakuan  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  penelitian yang  sedang  berlangsung  berbanding  lurus  dengan perkembangan teknologi bahan-bahan tersebut, khususnya  komposit.  Komposit  dikembangkan  tidak hanya dari komposit sintetik,  tetapi  juga dari komposit alami  terbarukan  untuk  mengurangi  polusi    [1]. Komposit  berpenguat  serat  banyak  digunakan  karena kekuatan dan kekakuan spesifiknya umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan material lain [2]. Material komposit juga  digunakan  dalam  material  pesawat  karena  harus kuat, berserat dan ringan untuk menahan getaran hebat. Komposit  juga  sedang  dikembangkan  pada  saat  ini karena  mereka  memiliki  sifat  yang  diinginkan  seperti bobot yang ringan, kekuatan, dan ketahanan korosi yang tidak  ditemukan  pada  bahan  lain  yang  berdiri  sendiri. Ada  tiga  jenis  komposit,  komposit  berlapis,  komposit partikel  dan  komposit  serat,  tergantung  pada  tulangan yang  digunakan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan serat sebagai penguat komposit. Ada dua jenis  serat:  serat  sintetis  dan  serat  alami.  Serat  sintetis terdiri  dari  serat  regenerasi,  serat  sintetis,  dan  serat anorganik, sedangkan serat alami berasal dari tumbuhan dan  hewan.  Sedangkan  serat  tumbuhan  alami  berupa serat  pisang,  serat  bambu,  serat  nanas,  dan  lain-lain. Dalam  penelitian  ini,  pemilihan  serat  bambu  sebagai bahan penelitian tidak dimanfaatkan dengan baik karena potensi  serat  bambu  yang  melimpah  di  Indonesia, sehingga  dipilih  serat  bambu  dan  pasir  besi  sebagai bahan  penguat  untuk  bahan  komposit.  Berbagai  jenis bambu  berkualitas  baik  tumbuh  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Serat  bambu  berpeluang  untuk  berkembang menjadi  bahan  biokomposit  yang  kuat,  murah,  ramah lingkungan  dan  dapat  didaur  ulang  [3].  Karena banyaknya pasir besi di Indonesia dan potensinya yang tinggi sebagai bahan komposit, pasir besi dipilih sebagai campurannya. Preparasi sampel komposit pada penelitian  ini  menggunakan  matriks  resin  dengan metode  hand  lay-up  menggunakan  uji  impak  dan mikrograf.  Pengujian  yang  digunakan  untuk  sampel komposit adalah uji impak. Pengujian  impak menentukan  sifat  dan  sifat  suatu  material  berupa kekuatan, kekerasan dan daktilitas material. Oleh karena itu,  pengujian  impak  sering  digunakan  untuk  menguji sifat mekanik  suatu material. Untuk menilai ketahanan komposit terhadap diagonal serat bambu dan pasir besi, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  bahan  tersebut  perlu diuji dan dipertimbangkan. Tujuan pembuatan komposit dari serat bambu adalah untuk mendapatkan bahan yang lebih ringan, kuat dan elastis yang dapat dikembangkan menjadi produk lain.

## 2. Metode Penelitian
2.1. Langkah Penelitian
Penelitian dilaksanakan secara eksperimental, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan. adapun alat dan bahan yang digunakan terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Alat dan bahan penelitian Alat 1. Cetakan komposit 2. Timbangan 3. Amplas 4. Milling machine 5. Gerinda 6. Kikir 7. Jangka sorong 8. Alat uji impak Bahan 1. Wax 2. Pasir besi 3. Serat bambu 4. Larutan NaOH
5. Resin
Proses  pertama  yang  dilakukan  yaitu  menyiapkan cetakan dengan bentuk standar ASTM D6110-10 dan ASTM  D6110-04,  adapun  standar  dimensi  dari masing-masing ASTM terdapat pada Gambar 1.

## ASTM D6110-10

## ASTM D6110-04
Gambar 1. Dimensi spesimen berdasarkan standar ASTM
Selanjutnya  melakukan  pembagian  komposisi  dari serat  dan  matriks  yang  akan  digunakan,  adapun  fraksi dari variasi komposit yang dibuat terdapat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Variasi spesimen
Standar Komposisi Spesimen Kode Spesimen ASTM D6110-10 (Susunan Serat Acak) 10 % Serat -10 % Pasir 10S10P 25 % Serat - 10 % Pasir 25S10P 35 % Serat - 10 % Pasir 35S10P 25 % Pasir - 10 % Serat 25P10S 35 % Pasir - 10 % Serat 35P10S 25 % Serat - 25 % Pasir 25S25P 25 % Serat - 35 % Pasir 25S35P ASTM D6110-04 (Susunan Serat Anyam) 10 % Serat - 10% Pasir 10S10P 20%  Serat - 20% Pasir 20S20P 30%  Serat - 30% Pasir 30S30P
Selanjutnya  melakukan  penuangan  resin  pada cetakan  dilanjutkan  memasukkan  serat  bambu  dan pasir  besi  secara  perlahan  agar  tidak  terdapat void . Setelah  semua  serat  sudah  dimasukkan  maka dilakukan penekanan menggunakan balok selama 12
Dendy Syaputra Pratama 1 , Rio Saputra Lubis 2 , Ferry Setiawan 3 , Edy Sofyan 4
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 1 Februari 2023 28 – 33
jam  sampai  dengan  spesimen  mengering.  Langkah terakhir  dilakukan  pengujian  berat  jenis  dan  uji impak.  Perhitungan  berat  jenis  menggunakan persamaan berikut:
BJ = V m (1)
Keterangan:
BJ   = Berat jenis (cm 3 /gr) V  = Volume (cm 3 ) m  = Massa (gr)
Hasil  dari  uji  impak  akan  diolah  dengan penggunaan persamaan energi yang dapat diserap dan harga impak, adapun persamaannya sebagai berikut:
E = mgλ(cos β –  cos α) (2) HI = E A (3)
Keterangan: E = Energi yang di serap (J) m   = Berat Pendulum (Kg) g   = Percepatan gravitasi (m/s²) λ   = Jarak Lengan Pengayun (m) α   = Sudut Posisi Awal Pendulum ( ° ) β   = Sudut Posisi Akhir Pendulum ( ° ) A  = Luas Penampang Spesimen (mm²)
2.2. Daftar Rujukan
Komposit berasal dari kata “ to compose ”, yang  secara sederhana berarti menggabungkan atau menggabungkan komposit. Ini berarti kombinasi dari dua atau lebih bahan yang berbeda. Oleh karena itu, komposit adalah  bahan yang menggabungkan atau mencampur dua bahan atau lebih dalam skala makroskopik untuk membentuk bahan ketiga  yang  lebih  bermanfaat  [4].  Pada  umumnya penyusun  dari  komposi  adalah  matriks  dan  penguat. Sifat dari penguat yaitu kurang ductile namun memiliki tingkat rigid yang  lebih  baik.  Sedangkan  matrik merupakan bagian terluar dari komposit yang memiliki sifat lebih ductile dan tingkat rigid yang rendah.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pembuatan  komposit dengan  menggunakan  penguat  yang  berasal  dari  serat bambu  dan  pasir  besi.  Penggunaan  serat  bambu  belum digunakan secara optimal oleh masyarakat [3]. Dengan demikian maka perlu penerapan serat bambu yang lebih optimal  lagi  agar  membuat  nilai  guna  menjadi  lebih tinggi,  salah  satunya  yaitu  dengan  dijadikan  penguat pada  komposit.  Selain  menggunakan  serat  bambu peneliti juga menambahkan pasir besi sebagai penguat. Keberadaan dari pasir besi di Indonesia tergolong tinggi dan  banyak  tersebar  di  pantai-pantai  [5].  Pasir  besi memiliki  kadnungan  besi  oksida  dan  silikon  oksida, sehingga  akan  baik  jika  dikombinasikan  dengan komposit.
Setelah  spesimen  dibuat  maka  dilakukan  pengujian impak untuk mengetahui sifat mekanis dari material. Pengujian  impak  dilakukan  untuk  menentukan  sifat material  terhadap  beban  dinamis  [6].  Terdapat  dua pengujian  impak  yaitu  charpy  dan  izod.  Pengujian impak  charpy  dilakukan  dengan  beban  berada  pada posisi  horizontal  sedangkan  izod  secara  vertikal  [7]. Perbedaan lebih detail yaitu metode charpy pendulum akan  menghantam  pada  arah  yang  berlawanan  dari takik, sedangkan metode izod pendulum akan searah dengan takik.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
Pada Tabel  3  merupakan  hasil  pengujian  berat  jenis pada  spesimen  dengan  standar  ASTM  D6110-10. Berdasarkan  hasil  tersebu  maka  variasi  pada  25S10P dan  25S25P  merupakan  berat  jenis  tertinggi  dengan nilai 0,89 cm 3 /gr. Sedangkan variasi terendah terdapat pada 35S10P dengan nilai 0,76 cm 3 /gr.
Tabel 3. Berat jenis spesimen ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak
Standar Variasi Volume (cm³) Massa (gr) Berat Jenis (cm³/gr) ASTM D6110- 10 (Susunan Serat Acak) 10S10P 7,48 9,53 0,78 25S10P 7,71 8,67 0,89 35S10P 7,87 10,35 0,76 25P10S 7,49 9,26 0,81 35P10S 6,92 7,96 0,87 25S25P 7,51 8,40 0,89 25S35P 7,67 9,83 0,78
Dalam  mempermudah  pengamatan  maka  terdapat Gambar  2,  terlihat  perbandingan  berat  jenis  setiap variasi.  Dari  gambar  terlihat  perbandingan  setiap variasi,  dimana  variasi  25S10P  dan  25S25P merupakan dengan berat jenis tertinggi.

## Gambar 2. Diagram berat jenis spesimen ASTM D6110-10
Pada  Tabel  4  merupakan  hasil  pengujian  berat  jenis terhadap spesimen dengan standar ASTM D6110-04. Terlihat  seluruh  variasi  memiliki  berat  jenis  yang sama  dengan  nilai  0,69  cm 3 /gr.  Dengan  demikian maka dengan variasi yang diberikan tidak memberikan pengaruh berat jenis.
0,78 0,89 0,76 0,81 0,87 0,89 0,78 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 B er at Je ni s ( cm 3/ g r) Variasi ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak
Dendy Syaputra Pratama 1 , Rio Saputra Lubis 2 , Ferry Setiawan 3 , Edy Sofyan 4
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 1 Februari 2023 28 – 33
Tabel 4. Berat jenis spesimen ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam Standar Variasi Volume (cm³) Massa (gr) Berat Jenis (cm³/gr) ASTM D6110-04 (Susunan Serat Anyam) 10S10P 2,76 4,00 0,69 20S20P 2,76 4,00 0,69 30S30P 2,76 4,00 0,69
Pada  Gambar  3  merupakan  diagram  batang  hasil perhitungan  berat  jenis,  terlihat  setiap  variasi memiliki ketinggian dari diagram batang.

## Gambar 3. Diagram berat jenis spesimen ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam
Tabel  5  merupakan  hasil  uji  impak  pada  variasi dengan standar ASTM  D6110-10. Spesimen  dengan energi  yang  diserap  tertinggi  terdapat  pada  variasi 35S10P  dengan  nilai  4,27  J.  Sedangkan  spesimen dengan  energi  yang  diserap  terendah  terdapat    pada variasi  35P10S  dengan  nilai  2,26.  Dengan  demikian penambahan  serat  akan  meningkatkan  kekuatan impak daripada penambahan pasir besi.
Tabel 5. Hasil uji impak spesimen ASTM D6110-10 Susunan Serat
Acak Standar Variasi E (J) HI (J/mm 2 ) ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak 10S10P 3,38 0,0316 25S10P 3,68 0,0344 35S10P 4,27 0,0400 25P10S 2,82 0,0263 35P10S 2,26 0,0212 25S25P 3,97 0,0371 25S35P 3,10 0,0290
Dari  Gambar  4  merupakan  diagram  energi  serap untuk  spesimen  dengan  standar  ASTM  D6110-10. Terlihat  diagram  tertinggi  terdapat  pada  variasi 35S10P, sedangkan yang paling rendah terdapat pada 35P10S.

## Gambar 4. Diagram energi serap spesimen ASTM D6110-10
Karena  hubungan  energi  yang  dapat  diserap  dengan harga impak linear maka terlihat pola yang sama dengan diagram  energi  yang  dapat  diserap.  Harga  impak tertinggi terdapat pada variasi 35S10P dengan nilai 0,04 J/mm 2 , sedangkan variasi terendah terdapat pada variasi 35P10S dengan nilai 0,0212 J/mm 2 .

## Gambar 5. Diagram harga impak spesimen ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak
Pada  Gambar  6  terdapat  foto  mikro  untuk  spesimen ASTM  D6110-10  dengan  energi  serap  tertinggi  yaitu variasi  35S10P  dan  yang  terendah  35P10S.  Terlihat bahwa void yang terjadi pada variasi 35P10S lebih besar daripada  variasi  35S10P,  sehingga  kekuatan  impaknya lebih  rendah. Void yang  terjadi  dapat  menyebabkan rongga  didalam  komposit  yang  dapat  mengurangi kekuatan struktur.
0,69 0,69 0,69 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 10S10P 20S20P 30S30P B er at Je ni s ( cm 3/ g r) Variasi ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam 3,38 3,68
4,27
2,82 2,26 3,97 3,10 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Ene rg i (J) Variasi ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak 0,0316 0,0344 0,0400 0,0263 0,0212 0,0371
0,0290 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 H I ( J/ m m 2) Variasi
ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak
Void
Dendy Syaputra Pratama 1 , Rio Saputra Lubis 2 , Ferry Setiawan 3 , Edy Sofyan 4
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 1 Februari 2023 28 – 33

## (b) Variasi 35S10P
Gambar 6. Foto mikro spesimen ASTM D6110-10 Susunan Serat Acak
Tabel  6  menunjukkan  hasil  uji  impak  pada  spesimen dengan  standar  ASTM  D6110-04,  spesimen  dengan energi yang dapat diserap tertinggi terdapat pada variasi 30S30P  dengan  nilai  4,09  J,  sedangkan  variasi  dengan serat  paling  sedikit  merupakan  yang  paling  rendah dengan nilai 1,47 J. Dengan demikian penambahan serat bambu  dapat  memberikan  kemampuan  penyerapan energi yang lebih tinggi pada spesimen.
Tabel 6. Hasil uji impak spesimen ASTM D6110-04 Susunan Serat
Anyam Standar Variasi E (J) HI (J/mm 2 ) ASTM D6110- 04 10S10P 1,47 0,0123 20S20P 1,64 0,0137 30S30P 4,09 0,0341
Gambar  7  merupakan  diagram  batang  perbandingan energi  yang  dapat  diserap  disetiap  variasi  pada spesimen dengan standar ASTM D6110-04. Terlihat diagram  tertinggi  terdapat  pada  variasi  30S30P sedangkan  yang  paling  rendah  terdapat  pada  variasi 10S10P.
Gambar 7. Diagram energi serap spesimen ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam
Pada  Gambar  8  merupakan  diagram  harga  impak  pada spesimen  ASTM  D6110-04,  terlihat  pola  yang  sama dengan diagram energi yang dapat diserap. Harga impak tertinggi  terdapat  pada  variasi  30S30P  dengan  nilai 0,0341  J/mm 2 ,  sedangkan  variasi  dengan  harga  impak terendah  terdapat  pada  variasi  10S10P  dengan  nilai 0,0123 J/mm 2 .

## Gambar 8. Diagram harga impak spesimen ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam
Gambar 9 merupakan hasil  foto mikro untuk  spesimen ASTM D6110-04, variasi terbaik terdapat pada 30S30P sedangkan  variasi  dengan  kekuatan  impak  terendah terdapat  pada  10S10P.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ukuran void yang  terjadi  pada  spesimen  30S30P  relatif  lebih kecil daripada spesimen 10S10P.
(a) Variasi 30S30P

## (b) Variasi 10S10P
Gambar 9. Foto mikro spesimen ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam

## 4.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan  maka  berat  jenis  dapat  terpengaruh  secara signifikan terhadap komposisi serat yang digunakan. Dari hasil perhitungan semakin banyak serat akan meningkatkan nilai berat jenis.
Hasil  dari  uji  impak  pada  kedua  jenis  spesimen  dengan standar  yang  berbeda  menunjukkan  kesamaan  yaitu semakin  banyak  serat  bambu  yang  ditambahkan  akan
1,47 1,64 4,09 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 10S10P 20S20P 30S30P Ene rg i (J) Variasi ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam 0,0123 0,0137 0,0341 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 10S10P 20S20P 30S30P H I ( J/ m m 2) Variasi ASTM D6110-04 Susunan Serat Anyam Void Void Void
Dendy Syaputra Pratama 1 , Rio Saputra Lubis 2 , Ferry Setiawan 3 , Edy Sofyan 4
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 1 Februari 2023 28 – 33
meningkatkan  nilai  energi  yang  dapat  diserap.  Karena energi yang dapat diserap semakin tinggi maka harga impak juga akan meningkat.
Berdasarkan hasil foto mikro maka semakin besar ukuran void pada spesimen akan menurunkan kekuatan impak, hal ini  dikarenakan void dapat  menyebabkan  rongga  kosong didalam komposit.

## Daftar Rujukan
[1] D.  A.  Porwanto  dan  L.  Johar,  “Karakterisasi  komposit berpenguat  serat  bambu  dan  serat  gelas  sebagai  alternatif bahan baku industri,” J. Tek. Fis. ITS , hal. 1–16, 2008.
[2] H.  Riyanto,  “PENGARUH  PENAMBAHAN  SILIKA TERHADAP KEKUATAN TARIK KOMPOSIT SILIKA - KARET ALAM,” Skripsi , 2018.
[3] F. A. Wahyudi dan L. D. Yuono, “Pengaruh Komposisi Serat
Terhadap Kekuatan Impak Komposit Yang Diperkuat Serat
Bambu,” Wahyudi, F. A., Yuono, L. D. , vol. 4, no. 2, hal. 72– 78, 2017.
[4] I. M. A. Dwipayana dan I. K. A. Widi, “Analisa Uji Tarik Dan  Uji  Impak  Komposit  Penguat  Karbon  ,  Campuran Epoxy-Karet Silikon 30 %, 40 %, 50 %, Rami , Kenaf Matrik Epoxy,” hal. 5, 2020.
[5] S. Susilawati et al. , “Identifikasi Kandungan Fe Pada Pasir Besi Alam Di Kota Mataram,” J. Pendidik. Fis. Dan Teknol. , vol. 4, no. 1, hal. 105, 2018.
[6] Rusnoto,  “STUDI  PENGARUH  PANJANG  SERAT BAMBU  PADA  KEKUATAN  IMPAK  KOMPOSIT MATRIK POLYESTER,” Engineering , 2018.
[7] R.  Pramono,  “Analisa  Kekuatan  Impak  Dengan  Variasi Sudut Bandul Pada Material Logam Baja St37,” 2016.
[8] Setiawan,  Ferry,  Haris  Ardianto,  and  Teknik  Dirgantara. 2018.  “Karekteristik  Sifat  Mekanis  Kekuatan  Tarik Komposit Nano Partikel Daur Ulang PET Dengan Limbah Abu Bagase Boiler” 5 (2): 30–44.